'54 MIN 



Icincnt à être soumis à un granrl nombre de grillages avant 

 d'être fondus en mattes. Le nombre de ces grillages varie de- 

 puis six jusqu'à trente , selon la qualité du minerai et le mode 

 de grillage employé. 



Tantôt on grille ces minerais en petite quantité, c'est-à- 

 dire environ quatre cents quintaux à la fois, sur des aires 

 ou places de grillages, entourées de trois murailles et re- 

 couvertes d'un hangar. On est obligé , à chaque grillage , 

 d'augmenter la quantité du combustible qui sert à l'opéra- 

 tion , et on en fait trois à quatre de suite avant de procéder 

 à la fonte. 



Dans d'autres cas, on dispose le minerai en pyramide, se- 

 lon le procédé que nous avons décrit. On peut opérer alors 

 sur cinq mille quintaux de minerai. Le grillage étant plus 

 complet, on peut fondre le minerai en matte immédiatement 

 après. 



Le minerai grillé est fondu en matte, dans un fourneau 

 courbe. On obtient, dans le bassin de réception, un cuivre 

 sulfuré ferrugineux fondu, brun et fragile, qui diffère du 

 minerai , parce qu'il contient moins de soufre. 



Dans quelques mines, comme à Brixlegg, en Tyrol , à 

 Garpenberg , on fond le minerai cru , c'est-à-dire sans qu'il 

 ait été préalablement grillé. Cette manière de le traiter se 

 nomme fonte crue. 



Les mattes qui proviennent de l'une ou de l'autre de ces 

 fontes, sont concassées et grillées de nouveau et delà même 

 manière que le minéral : mais les grillages qu'on leur fait 

 subir sont toujours plus multipliés que ceux auxquels on sou- 

 met le minerai, et vont quelquefois jusqu'à huit et douze 

 feux. Il est avantageux, suivant Deborn , de fondre plusieurs 

 fois les mattes dans le cours de leurs grillages. Cette opéra- 

 tionrapproche les parties, débarrasse les mattes des scories 

 qui enveloppent le cuivre sulfuré, et rendent les grillages 

 subséquens plus complets. 



On obtient à la fin une matte beaucoup plus riche, dans 

 les cellulosités de laquelle on voit souvent des filamens de 

 cuivre à l'état métallique. 



Cette matte est fondue de nouveau dans un autre fourneau 

 à manche, ordinairement plus petit que celui qui a servi à 



